113 JOURNAL DE P II Y S I Q E , D E C II I M I E 



iinportante, sans y attaclier le nom d'aucune pe'sonne respecta- 

 ble, excepte celui du vcndeur, me pariit inusite dans les annales 

 des sciences : il etoit peU fait pour insj)irer de la coiiliance , aussi 

 fut-ce dans la vue do decouvrir ce que je regardois coinine une 

 imposture, que j'en achetai un echantiilon et que j'ertrepris quel- 

 ques experiences pour en connoitre la nature et les jiroprietes. 



Je ne fus pas lungteinps sans m'appercevoir que Its effets pro- 

 duits cette subsrance sur les differens reactifs , etoient tels 

 qu'on ne pouvoit les rapporter in toto , k aucune di s substances 

 metalliquesconnues; je retournai done aussitot cliez M. Forster, 

 et j'achetai tout ce qui avoit ete laisse entre ses mains pour etre 

 vendu. Je ne pus obtcnir aucune information sur soo etat natural , 

 et je ne d^couvris aucune trace qui put conduire a des conjectures 

 probables. 



Cette substance etoit travaillee par I'art, elle avoit passe au la- 

 minoir, et on la vendoit enechantillons consistant en lames tres- 

 rainces ; les plus considerables avoient environ trois pouces de 

 long et un demi pouce de large , ils pesoient I'un dans I'autre envi- 

 ron 25 grains, et on les vendoit nne guinee ; les autres lames 

 etoient plus petites en proportion de leur prix. • ^ ::- 



Soumis an meme traitcment que le platine , pour lui donner du 

 poli , le palladium avoit une apparence qu'on p9<ivoit a peine 

 distinguer du premier me'tal; les laincs n'etoient pas tres-elas- 

 tlques, mais elles etoient tres-llexibles et on pouvoit les plier 

 plusieurs fois dans des directions opposfes sans les rompre. Je 

 trauvai que la pesanteur specifique dif.eroit beaucoup de celle 

 qu'annoncolt la note iuiprimee et qu'elle varioit beaucoup, Sfilon 

 les differens echantillons. Quelques morceaux ne pesoient que 

 10,72 gr. tandis que d'autres pesoient 1 1.,482. 



La pile galvanique produisoit sur le palladium les meaies effets 

 que sur I'or et I'argent ; il ii'y avoit point d'oxidation de la subs- 

 ..tance, mais degagement de gaz oxygene pendant tout le temps 

 qu'elle fonnoit partie de la chainc galvanique en action. 



J'exposai une lame de cette substance au chalumeau ; le cote 

 elojgne de I'action immediate de laflamme devint bleu, mais la 

 temperature k laquelle cette couleur etoit produite surpassoit 

 celle a laquelle I'acier commencea pcrdre celle qu'il iire(jue k une 

 chaleur plus basse. 



J'exposai le palladium , dans un creuset ouvert, k lin degre de 

 chaleur supecieur accluiq.ui est necessaire k Ja fusion de I'or. II 

 n'y eut point d'oxidation < t quoique le morceau metallique fut 

 extrememcnt mince , il n'y eut aucune apparence'de fusion mSme 



sur 



